DE L’ARGENT. 
463 
2 °/ 0 de son volume d’ammoniaque liquide saturée de sesqui-carbonate 
jusqu’à ce que tout le cuivre adhérent fut enlevé, et après avoir été traité 
à l’eau acidulée à l’acide sulfurique, puis à l’eau acidulée à l’acide fluorhy- 
drique et enfin lavé à l’eau pure, il a été séché à 100°. Le métal, très fin et 
plastique, était d’un blanc grisâtre. 
Pour sa pesée hydrostatique, on a suivi le mode indiqué ci-dessus n° 1, 
litlera b, et l’on a obtenu les résultats suivants : 
Poids dans l’air de l’argent. 
Perte de poids dans l’eau. 
Température de l’eau. 
Baromètre réduit à 0°. 
Température de l’air de la balance. 
Poinlrtle rosée de l’air de la balance. 
D„ = 10,328 39 V 0 = 96,820 5 
4° L’argent pulvérulent provenait de la réduction, à 100°, d’une solution 
d’azotate d’argent pur, par une solution d’hydroxyde de sodium et de sac¬ 
charose, ainsi qu’il est dit dans la notice n° III, pages 28 et suivantes. Le 
métal réduit, après avoir été lavé à la trompe jusqu’à disparition complète 
de l’hydroxyde de sodium, a été traité successivement à l’eau acidulée, à 
l’acide acétique, puis à l’eau ammoniacale, et enfin, essoré à la trompe. 
L’argent ainsi obtenu étant fort hygroscopique, a été maintenu toute une 
journée à \ 50°. Pour la mesure de son poids spécifique, on a suivi le mode 
indiqué ci-dessus n° 1, liltera b, et l’on a obtenu les résultats suivants : 
43^321 
4,189 
16°,8 
0 m ,769.88 
13°,0 
9M 
Poids de l’argent dans l’air. 39',934 
Perte de poids dans l’eau. 3,823 
Température de l’eau. 16°,2 
Baromètre réduit à 0°. 0 m ,745.07 
Température de l’air de la balance. 16°,5 
Point de rosée de l’air de la balance. 11°,8 
D„ = 10,433 36 
V„ = 95,846 4 
